250 " ■ K 



A R S T E N 



9. Wismuthoxyd. Durch Glühen des basisch Salpetersäuren Wis- 

 i- -. muthoxyd. 8,1735 (m = S9,9. « = 10,1) 



10. Kupferoxydul. Natürliches Rothkupfererz, in ausgesucht rei- 

 nen, krystallinischeu Stücken. 5,7510 {rn=zSS,9. «=11,1) 



11. Kupferoxyd. Durch Zersetzung des leinen salpetersauren Ku- 

 pferoxyd mit kohlensaurem Kali und Glühen des Niederschlags. 



: 6,4304 (m = 80. « = 20) .: '; 



12. Zinnoxydul. 6,666. Dieser Werth von c ist nicht von mir be- 

 stimmt, sondern die Angabe von Berzelius («j = 88,03. «= 1 1,97) 



13. Zinnoxyd. 6,9. Ebenfalls nicht von mir bestimmt (m = 78,62. 

 «= 21,38) 



14. Zinkoxyd. Aus reinem salpetersauren Zinkoxyd durch kohlen- 

 saures Kali niedergeschlagen und geglühet. 5,7344. (/« = 80,1. 

 « = 19,9) -rl • 



15. Antimonoxyd. 5,56. Die Angabe ist nicht von mir, sondern 

 jener Werth von c entspricht dem specifischen Gewicht des natür- 

 lichen Weifsspiesglanzerzcs (m = 84,31. « = 15,69) 



16. Antimonigte Säure. Von Hrn. H.Rose bereitet. 6,6952 

 (m = 80,12. «=19,88) 



17. Arsenigte Säure. Aus reinem pulverisirten Arsenik durch an- 

 haltendes Digeriren mit Salpetersäure, worauf die Flüssigkeit sehr 

 reichlich mit Wasser verdünnt und der Rückstand ausgesüfst und 



.... .. scharf getrocknet ward. 3,7202 («j = 75,8. « = 24,2). Das 



durch Sublimation erhaltene reine Glas =3,7026. 



18. Arseniksäure. Aus reinem pulverisirten Arsenik, durch an- 

 haltendes Sieden mit Königswasser. Die von arsenigter Säure 

 ganz reine Flüssigkeit ward abgedampft und einer sehr schwachen 

 Glühhitze ausgesetzt. 3,7342 («i = 65,3. « = 34,7) 



19. Titanoxyd. Von Hrn. H. Rose bereitet. 3,9311(^ = 60,29. 

 «=39,71) 



20. Kadmiumoxyd. Aus reinem salpetersauren Kadmiumoxyd, 

 durch kohlensaures Kali niedergeschlagen und geglühet. 6,9502 

 («1 = 87,5. «=12,5) 



21. Magneteisenstein. 5,09; die gewöhnliche Angabe, nicht 

 durch mich bestimmt (m = 71,68. «= 28,32) 



